موضوع مقاله: معادلۀ شایل | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # معادلۀ شایل | مقدمه: در متالورژی، معادلۀ شایل–گالیور (یا معادله شایل) توزیع مجدد حل‌شونده را در طی انجماد یک آلیاژ توصیف می‌کند. | ## بخش 1: معادلۀ شایل | فرضیات چهار فرض کلیدی در تحلیل شایل امکان تعیین فازهای موجود در یک قطعه ریختگی را فراهم می‌کنند. هیچ نفوذی در فازهای جامد پس از تشکیل آنها رخ نمی‌دهد( ) نفوذ بی‌نهایت سریع در مایع در تمام دماها رخ می‌دهد، به دلیل ضریب نفوذ بالا، همرفت حرارتی، همرفت مارانگونی و غیره( ) در رابط جامد-مایع تعادل برقرار است و بنابراین ترکیب‌ها از نمودار فازی معتبر هستند. شرط چهارم (قطعات مستقیم سولیدوس/لیکویدوس) ممکن است زمانی که از تکنیک‌های عددی استفاده می‌شود، مانند آنچه در بسته‌های نرم‌افزاری CALPHAD به کار می‌رود، کاهش یابد، اگرچه این محاسبات به نمودارهای فازی تعادلی محاسبه‌شده تکیه دارند. نمودارهای محاسبه‌شده ممکن است شامل آثار عجیب و غریب باشند (یعنی حلالیت معکوس) که بر محاسبات شایل تأثیر می‌گذارند. با در نظر گرفتن اینکه مقدار کل حل‌شونده در سیستم باید حفظ شود، این نواحی به صورت زیر برابر قرار داده می‌شوند: با توجه به اینکه ضریب تقسیم (مرتبط با توزیع حل‌شونده) برابر است با: و جرم باید حفظ شود: تراز جرم را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد: با استفاده از شرط مرزی: وقتی می‌توان انتگرال‌گیری زیر را انجام داد: انتگرال‌گیری منجر به معادله شایل-گالیور برای ترکیب مایع در طول انجماد می‌شود: و برای ترکیب جامد: کاربرد تابع لمبرت W در معادلۀ شایل در برخی حل‌های تحلیلی معادله شایل، ، معادلات متعالی (transcendental) به دلیل وابستگی ضمنی بین غلظت حل‌شونده در فاز مایع و کسری جامد ایجاد می‌شوند. برای مثال، با بازآرایی عبارات تحت شرایط مرزی خاص، به معادلاتی از شکل زیر می‌رسیم: چنین معادلاتی می‌توانند به صورت صریح با استفاده از تابع لمبرتW، ، که به عنوان تابع معکوس تعریف می‌شود، حل شوند. با بازآرایی عبارات به این شکل استاندارد، حل برای به صورت زیر درمی‌آید: یا که در آن این کاربرد تابع لمبرت W به ویژه در مدل‌سازی جدایش ناخالصی‌ها هنگام رشد بلور اهمیت دارد، که باعث بهینه‌سازی استفاده از مذاب و افزایش کارایی رشد بلور می‌شود. کاربردهای معادلۀ شایل: calphad برای متالورژی انجماد امروزه چندین نرم‌افزار Calphad در چارچوب ترمودینامیک محاسباتی در دسترس هستند تا بتوانند انجماد را در سیستم‌هایی با بیش از دو جزء شبیه‌سازی کنند؛ این ابزارها اخیراً به عنوان ابزارهای Calphad برای متالورژی انجماد تعریف شده‌اند. در سال‌های اخیر، روش‌های مبتنی بر Calphad در چندین زمینه مهم متالورژی به بلوغ رسیده‌اند، و به ویژه در فرآیندهای مرتبط با انجماد مانند ریخته‌گری نیمه‌جامد، چاپ سه‌بعدی و جوشکاری کاربرد یافته‌اند. با اینکه مطالعات مهمی به پیشرفت روش Calphad اختصاص یافته، هنوز جای کار برای سیستماتیک کردن این حوزه وجود دارد، که از قابلیت اکثر نرم‌افزارهای مبتنی بر Calphad برای شبیه‌سازی منحنی‌های انجماد شروع می‌شود و شامل مطالعات بنیادی و کاربردی بر روی انجماد است تا بتواند توجه جامعه علمی گسترده‌تری را نسبت به امروز جلب کند. | ## بخش 2: معادلۀ شایل | سه زمینه کاربردی ذکر شده می‌توانند با مثال‌های موفق مدل‌سازی ساده مرتبط با موضوع این شماره گسترش یابند، با هدف توسعه کاربرد ابزارهای ساده و مؤثر مرتبط با Calphad و متالورژی. با داشتن یک ترکیب شیمیایی مشخص، با استفاده از نرم‌افزاری برای ترمودینامیک محاسباتی -چه متن‌باز و چه تجاری- محاسبه منحنی شایل ممکن است، اگر پایگاه داده ترمودینامیکی در دسترس باشد. یکی از نکات مثبت برخی نرم‌افزارهای تجاری خاص این است که نصب آن‌ها بسیار آسان است و می‌توان از آن‌ها روی سیستم‌های مبتنی بر ویندوز استفاده کرد -برای مثال با دانشجویان یا برای آموزش خودآموز. می‌توان برخی پایگاه‌های داده متن‌باز، عمدتاً دوتایی (با پسوند .tdb*)، را دریافت کرد؛ این پایگاه‌ها پس از ثبت‌نام در پایگاه داده نمودار فاز محاسباتی (CPDDB) مؤسسه ملی علوم مواد ژاپن (NIMS) قابل دسترسی هستند: این داده‌ها به صورت رایگان در دسترس هستند و مجموعه نسبتاً کاملی را ارائه می‌دهند؛ در حال حاضر، 507 سیستم دوتایی در فرمت tdb موجود است. برخی سیستم‌های آلیاژی گسترده‌تر و خاص‌تر، به صورت جزئی باز و با فرمت سازگار با tdb، با اصلاحات جزئی برای استفاده در Pandat، در Matcalc در دسترس هستند: بیان عددی و مشتق عددی منحنی شایل: کاربرد در اندازۀ دانه‌ها در فرایند انجماد و پردازش نیمه‌جامد یک مفهوم کلیدی که می‌تواند در کاربردها مورد استفاده قرار گیرد، مشتق (عددی) کسری جامد نسبت به دما است. یک مثال عددی با استفاده از آلیاژ مس-روی با ترکیب ۳۰٪ روی به وزن در اینجا ارائه شده است، که در آن از علامت مخالف برای نمایش همزمان دما و مشتق آن در یک نمودار استفاده می‌شود. کاربرد در تعیین اندازۀ دانه‌ها هنگام انجماد این کمیت -مقدار مشتق عددی محاسبه‌شده با Calphad، Q- کاربردهای جالبی در زمینه انجماد فلزات دارد. در واقع، Q نمودار فازی سیستم آلیاژی را منعکس می‌کند و معکوس آن با اندازه دانه d در طول انجماد رابطه دارد، که در برخی موارد به صورت تجربی خطی یافت شده است: که در آن a و b ثابت هستند، همان‌طور که با چند مثال از ادبیات برای آلیاژهای Mg و Al نشان داده شده است. قبل از استفاده از Calphad، مقادیر Q از رابطه متعارف زیر محاسبه می‌شد: که در آن m شیب خط لیکوئیدوس، c0 غلظت حل‌شونده و k ضریب توزیع تعادلی است. اخیراً برخی روابط دیگر ممکن بین Q و اندازه دانه d یافت شده است، برای مثال: که در آن B یک ثابت مستقل از ترکیب آلیاژ است. | ## بخش 3: معادلۀ شایل | این روابط نشان می‌دهند که مشتق عددی منحنی Scheil می‌تواند به عنوان یک شاخص مؤثر برای پیش‌بینی اندازه دانه و کنترل ریزساختار در فرآیندهای انجماد مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد در ترک‌خوردگی هنگام انجماد در نشریات اخیر، پروفسور Sindo Kou یک روش برای ارزیابی حساسیت به ترک‌خوردگی در طول انجماد پیشنهاد کرده است. این روش بر اساس رویکرد مشابهی است که در آن یک کمیت، ، که ابعاد آن دما است، به عنوان شاخصی برای حساسیت به ترک‌خوردگی پیشنهاد شده است. در اینجا نیز می‌توان از منحنی‌های انجماد مبتنی بر Scheil استفاده کرد تا این شاخص را به شیب منحنی انجماد (Scheil) مرتبط نمود: کاربرد در فرایندهای نیمه‌جامد آخرین مورد اما مهم، پروفسور E.J. Zoqui در کار خود رویکرد پیشنهاد شده توسط چندین پژوهشگر در معیارهای فرآیند نیمه‌جامد را خلاصه کرده است، که شامل پایداری فاز جامد با تغییر دما است. برای پردازش آلیاژهای نیمه‌جامد، حساسیت کسری جامد به تغییر دما باید حداقل باشد: در یک جهت ممکن است به یک جامد سخت برای تغییر شکل تبدیل شود، و در جهت دیگر ممکن است به یک مایع تبدیل شود که بدون قالب‌گیری مناسب، شکل‌پذیری دشواری دارد. این معیار را می‌توان دوباره با ارزیابی شیب منحنی انجماد بیان کرد: در واقع باید کمتر از یک آستانه مشخص باشد، که در ادبیات علمی و فنی معمولاً کمتر از 0.03 پذیرفته شده است. به صورت ریاضی می‌توان این را با یک نابرابری بیان کرد: که K نمایانگر درجات کلوین است و می‌تواند به طور تقریبی برای دو روش اصلی ریخته‌گری نیمه‌جامد استفاده شود: رئوکستینگ ( 0.4> >0.3) و تیکسوفورمینگ ( 0.7>>0.6). | ## جمع‌بندی | اگر بخواهیم به رویکردهای عددی و تابعی قبلی بازگردیم، باید مقدار معکوس را در نظر گرفت: این مقدار نشان‌دهنده حداقل تغییر دما برای یک تغییر کسری جامد واحد است و معیار مفیدی برای کنترل ریزساختار و شکل‌پذیری در فرآیندهای نیمه‌جامد به شمار می‌رود.